18 H. Brand, Der Kristallisations verlauf im ternären System 



Cdßrjßr 



Fig. 4. Konzentrations-Temperatur-Diagramm der Mischungen aus Doppel- 

 salz CdBr 2 .KBrund Natriuinbromid. Schnitt I. 



a Existenzgebiet von homogenen flüssigen Mischungen. 

 ß Gleichgewichtsgebiet von CdBr 2 .KBr und Schmelzen «. 

 y Gleichgewichtsgebiet von Na Br und Schmelzen a. 

 ö Existenzgebiet von eutektischen Gemengen aus Cd Br 2 . K Br und 

 NaBr. 



Temperatur-Diagramm Fig. 4 weist nur zwei Äste der 

 Kristallisationskurve DsC auf, die sich im eutekti- 

 schen Punkte s treffen. Mischfähigkeit im festen Zustande 

 ist nicht vorhanden, weil die eutektische Gerade OP sich bis 

 an die Temperaturachsen DD' und CC erstreckt. Für Fig. 3 

 ergibt sich aus Fig. 4 der Punkt s', 



In den Dünnschliffen dieser Schmelzen waren auch 

 nur zwei Kristallarten zu beobachten. Die Schmelzen 

 D' bis s' lassen das D op p eis alz D im Eutektikum erkennen, 

 während reguläres Natriumbromid als erstes Ausscheidungs- 



